ZIN 
puisse aisément les faire reconnaître. Aucun 
d’eux n’a l’aspect métallique, et leur den¬ 
sité est toujours inférieure à 6. Ils sont tous 
assez facilement réductibles sur le charbon, 
au moyen d’un grillage ménagé, avec le 
concours de la soude. Ils répandent sur le 
charbon une poussière blanche qui entoure 
le globule et qui se volatilise facilement sans 
colorer la flamme. Si l’on plonge dans le 
minerai revivifié un fil de cuivre rouge, on 
le tranforme immédiatement en laiton , re¬ 
connaissable à sa couleur jaune. Le Zinc 
du commerce est presque toujours allié à 
une petite quantité de plomb, et probable¬ 
ment aussi du métal appelé Cadmium , qui, 
jusqu’à la découverte de la Greenockite (ou 
sulfure de Cadmium), substance d'ailleurs 
fort rare, ne s’était encore trouvé que dans 
les minerais de Zinc. 
On connaît 10 espèces de minerais de 
Zinc, savoir : le Zinc sulfuré (ou la Blende), 
le Zinc séléniuré (ou la Culébrite), le Zinc 
oxydé rouge (ou la Zincite), le Zinc oxysul- 
furé (ou la Volzine), le Zinc aluminaté (ou 
la Gahnite), le Zinc silicaté anhydre (ou la 
Willémite), le Zinc hydro-silicaté (ou la 
Calamine), le Zinc carbonaté (ou la Smithso 
nite), le Zinc hydro-carbonaté (ou la Zinco- 
nise), et le Zinc sulfaté (ou la Gallizinite). 
Le Zinc silicaté et le Zinc carbonaté ont été 
pendant longtemps confondus ensemble 
sous le nom commun de Calamine (en aile 
mand, Galmei). Smithson , Berthier et Ber- 
zélius sont les chimistes qui nous ont appris 
à distinguer nettement ces deux substances 
l’une de l’autre. 
1. Zinc sulfuré, ou Blende, vulgaire¬ 
ment Blende , ou fausse Galène. Sub¬ 
stance non métalloïde, mais d’un éclat assez 
vif, de couleur jaune ou brune, ayant un 
tissu très lamelleux, et se laissant cliver 
parallèlement aux faces d’un rhom.bododé- 
caèdre, et par suite parallèlerm nt aux faces 
d’un rhomboèdre obtus de 109° 28', d’un 
tétraèdre non régulier, mais à triangles iso¬ 
cèles, et d’un octaèdre à base rectangulaire. 
Elle appartient au système cubique, mais 
avec les modifications hémiédriques qui 
mènent au tétraèdre régulier et à ses déri¬ 
vés immédiats. Les cristaux de Blende sont 
souvent maclés par transposition. Sa den¬ 
sité varie de 3,9 à 4,2. Les variétés de cou¬ 
leur jaune sont quelquefois très transpa- 
T. XIII. 
ZIN 35.3 
rentes; certaines d’entre elles sont très 
phosphorescentes par frottement dans l’ob¬ 
scurité ; et pour développer cette propriété, 
il suffit de les frotter avec une plume. La 
Blende est infusible par elle même et non 
réductible au chalumeau ; elle ne donne par 
le grillage qu’une faible odeur d’acide sul¬ 
fureux. Elle se dissout dans l’acide azotique 
concentré, en abandonnant du soufre. Elle 
est composée de 1 atome de zinc et de 
1 atome de soufre ; ou en poids, de zinc 67, 
et soufre 33. Les variétés principales de 
texture sont les suivantes : la Blende lami¬ 
naire , la lamellaire,]a rayonnée , la concré- 
tionnée et la compacte. Sous le rapport de 
la couleur, on distingue la Blende jaune, la 
brune et la noire. La Blende forme rare¬ 
ment des gîtes métallifères à elle seule; 
elle accompagne presque constamment la 
Galène dans les mines de plomb. Comme 
elle lui ressemble assez par l’éclat brillant 
de ses lames, on l’a quelquefois confondue 
avec elle; de là les noms de Blende (trom¬ 
peur) et de Pseudo Galène, que les anciens 
minéralogistes donnaient à cette substance. 
Suivant quelques auteurs, le nom de Blende , 
qui veut dire aussi brillant, lui aurait été 
donné à raison du vif éclat dont elle est 
douée. Les gisements de la Blende étant 
presque absolument les mêmes que ceux de 
la Galène, nous nous contenterons de ren¬ 
voyer à l’article qui concerne ce dernier mi¬ 
nerai. La Blende a été rejetée pendant long¬ 
temps comme inutile, ou trop difficile à 
traiter; mais aujourd’hui que son traite¬ 
ment a été perfectionné, et que les emplois 
du zinc métallique se sont beaucoup multi¬ 
pliés, on la recherche et on l’exploite à part, 
pour en retirer soit le métal, soit son oxyde 
qui sert à la fabrication du laiton ou cuivre 
jaune, alliage de zinc et de cuivre dans les 
proportions de 33 du premier et de 65 du 
second. Cet alliage se préparait autrefois 
uniquement avec la Calamine, dont nous 
parlerons plus bas. 
2. Zinc séléniuré , ou Culébrite , Broo- 
cke. Zinc sélénié, en masses amorphes, 
d’un gris métallique de plomb, ou d’un 
rouge de cochenille, pesant spécifiquement 
5,56 , décrit par André del Rio. D’après l’a¬ 
nalyse de ce savant, ce serait un double 
séléniuré de zinc et de mercure; il est as¬ 
socié à des minerais d’aigent qui existent 
45 
